502 A. POCHETTINO E G. FULCHERIS — SU LE PROPRIETÀ, ECC. 



Se 8Ì racchiude il disco di Jodio da studiare fra due dischi 

 di grafite identici (per evitare il contatto fra Jodio ed ottone) 

 a quello di cui si è determinata la conducibilità termica con la 

 misura precedente, la conducibilità termica dello Jodio K sarà 

 data dalla formola: 



K' = "' 



d" 2d_ 

 K" K 



dove £" è la conducibilità termica della grafite, d' lo spessore 

 del disco di Jodio, d" =^ d' -{- 2,d lo spessore di tutto l'insieme 

 dei tre dischi, K" la conducibilità termica di questo insieme. 

 I risultati delle diverse esperienze compiute su un disco di 

 Jodio del diametro medio di cm. 3,00 e dello spessore di 

 cm. 0,27 sono i seguenti: 



1) Temperatura ambiente: 15<*,5; Vi = 10'',29; V2 = 7°,56; 

 vg = 6«,35; i = 0,15 amp.; E= 0,146 picc. cai.; h = 0.000390; 

 K" = 0,001076. 



K'= 0,001163 (in corrispond. ad una temper. media di 24<',4). 



2) Temperatura ambiente: 15'', 5; i'i^l6,56; ì?2 = 11°t5; 

 «;3 = 10°,03; i = 0,2amp.; fi= 0,2537 picc. cai; A = 0,0004424; 

 K" = 0,001005. 



£"'^0,001055 (in corrispond. ad una temper. media di 29°,53). 



3) Temperatura ambiente: 15°,3; t'i— 23°,96; r2=15°,88; 

 i;3 = 13°,8; ^ = 0,25 amp.; ^=0,4055 picc. cai.; /i = 0,0004931; 

 ìì:" = 0,0009723. 



^'=0,001006 (in corrispond. ad una temper. media di 35°,42). 



4) Temperatura ambiente: 15*^,2; t'i=33°,49; v^=2l°,^^; 

 t;3 = 20°,09; « = 0,3 amp.; ir=0,6115 picc. cai.; /i= 0,0005287; 

 K" = 0,0009943. 



7^=0,001038 (in corrispond. ad una temper. media di 42°,86). 



Riassumendo i valori della conducibilità termica dello Jodio 

 puro, allo stato solido, oscillano fra 0,001006 e 0,001163 con 

 un valor medio di 0,001065, sensibilmente costante nell'inter- 

 vallo di temperatura 24°,4-42°,86. 



L' Accademico Segretario 

 ■ Oreste Mattirolo 



